266 



on trouva dans les ruines une quantité d'eudialite , vestiges de la 

 collection groenlandaise gardée dans ce château, et, grâce à la bien- 

 veillance de M. le Professeur Johnstrup, l'auteur de celle com- 

 munication a acquis plusieurs kilos d'eudialite impure. Plus lard il 

 a reçu du même donateur quelques morceaux d'eudialite pure. 



A l'aide de ce minéral on peut, en suivant le procédé que voici, 

 procédé simple et partiellement basé sur des méthodes analytiques 

 générales, préparer de l'acide zirconique chimiquement pur, en quan- 

 tités aussi grandes qu'on le désire. Le minéral, écrasé en morceaux 

 de la grosseur d'une noix , est placé dans un creuset de Hesse et 

 chauffé au rouge sombre. Pendant que le conlenu du creuset est à 

 celte température, on le vide dans l'eau, ce qui rend la substance 

 beaucoup plus aisée au traitement et plus facile à pulvériser qu'à 

 l'étal brul. Durant ce chauffage, la température ne doit pas s'élever 

 au-dessus du rouge sombre, car à 1300° environ le minéral fond et 

 forme un verre noir coulant qui cesse d'être notablement decom- 

 posable par les acides 1 ). Le minéral ainsi étonné est réduit en 

 poudre une el agile dans deux fois son poids d'acide chlorhydrique 

 à 25 °/o. Au bout de peu de temps, il se produit une vive réaction, 

 le mélange s'échauffe très considérablement, et l'acide silicique éliminé 

 se gelatinise. Si l'on n'a pas employé trop d'acide chlorhydrique et 

 que le minéral soit un peu pur, le mélange atteindra la parfaite sic- 

 cité et sa couleur sera d'un vert gris. On délaye la masse dans 

 une quantité convenable d'acide chlorhydrique et l'on en fait une 

 bouillie homogène et sans granulations; on fait évaporer au bain- 

 marie en remuaül jusqu'à obtenir une poudre sèche; puis on chauffe 

 pendant quelque temps au bain de sable jusqu'à parfaite siccilé , et 

 l'on refroidit. Cela rend l'acide silicique pulvérulent, el quand on l'a 

 humeclé avec de l'acide chlorhydrique et qu'on en a fait une décoc- 

 tion dans l'eau, le tout se laisse aisément passer au fillre libre 2 ); 

 puis on lave. On trouve déposée sur le filtre la totalité de l'acide 

 silicique el une quanlité un peu variable d'acide zirconique, Va environ; 

 dans la solution (A) toutes les bases et le reste de l'acide zirconique. 

 Le précipité cède l'acide zirconique quand la masse humide est mêlée 



J ) Ce minéral fond aisément à la température qu'on trouve dans le four 

 à réverbère de la Manufacture de porcelaine, ce qui est dû à sa teneur 

 en chaux, soude et protoxyde de fer. 



2 ) Si l'on néglige de sécher au bain de sable, la masse est presque 

 réfractaire au filtrage. 



